Synthèse du Fee Météoeique. 15 



ressemble que fort peu; la chose essentielle, c'est que les trois con- 

 stituants principaux ~ le »trias» de Reichenbach — ont été repro- 

 duits; de plus, la structure octaédrique est facile à reconnaître (p. e. 

 dans la fi,t>,'. 7). 



Essais de recuit de l'alliage 2. 



En me servant de ce fer météorique synthétique, j'ai exécuté 

 quelques essais de recuit ayant de l'intérêt pour ce qui est de l'exac- 

 titude du diagramme Osmond-Roozeboom. 



1. Un recuit de 20 heures (four électrique Heraeus) à 349 j^ S^i 

 c'est-à-dire au-dessous du domaine y^ a eu très peu d'influence; ab- 

 solument pas de granulation des échantillons unirjranes: les particules 

 de taenite paraissent avoir un peu diminué, ce qui indique qu'elles ont 

 été partiellement dissoutes. Cela est en accord avec le diagramme, 

 où la courbe de solubilité EE' monte vers la droite (Fig. 1, p. 6). 



2. Un recuit de 42 heures à la même température de 350° 

 environ a,, également, eu très peu d'influence: la taenite ])ai'aît être 

 encore un peu moins abondante, c'est-à-dire partiellement dissoute. 

 Mais ce qui est capital: il n' ij a absolument pas de granulation (voir la 

 fig. 9; 100 diam.; la netteté de ce photogramme n'apparaît que mé- 

 diocre, à cause de l'attaque prolongée: je voulais me persuader que 

 cela ne ferait pas apparaître de joints). Il faut remarquer que 42 

 heures à 350° est un séjour très considéra.ble, puisque le temps total, 

 suffisant aux transformations dont il s'agit, n'était que 60 heures. 



Nous concluons, de 1) et 2), que la température limite, indiquée 

 par M. Osmond à 360°, ne ]ieut i)as être située au-dessous de 350° en- 

 viron, autrement une granulation se serait produite. 



3. Un recuit de 3 heures seulement, à la température de 490°, 

 c'est-à-dire dans le domaine y, a produit un changement très notable 

 (fig. 10; 100 diam.): une granulation très nette est mise en évidence, 

 par Tapparition de joints très prononcés; .les grains formés sont assez 

 petits (on en voit 5 à la fig. 10). Il est intéressant de voir que ces 

 nouveaux joints, d'une forme arrondie, passent par les endroits les 

 plus riches en taenite. indiqués dans ce qui précède comme étant les 

 interstices entre les dendrites pi'éexistantes: ce sont en premier lieu ces 



